42 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



des. Casi inactivo al principio, este licor se vuelve más activo, 

 alterándose con el tiempo ; pero esta instabilidad tiene sus incon- 

 venientes, por lo cual sería muy conveniente poseer un reactivo de 

 una preparación fácil y de efectos constantes ; después de algunas 

 investigaciones, el nitrato de amoníaco en solución diluida ha sa- 

 tisfecho estas exigencias. 



Es con el auxilio de tales métodos como se ha podido aislar y 

 caracterizar en los aceros al carbono los seis elementos inmediatos 

 siguientes : ferrita, cemenlita, martensita, austenita, troostila y 

 sorbita, á los cuales conviene agregar la perlita, constituyente bi- 

 nario, mezcla de laminillas alternadas de ferrita y cementita. 



Los reactivos generales empleados por M. Osmond son : para el 

 bruñido-ataque el coco y el nitrato de amonio ; para el ataque sim- 

 ple la tintura oficinal de yodo. Cuando se trate de un acero cuya 

 procedencia se ignore, será prudente emplear la marcha sistemá- 

 tica siguiente : 



1° Bruñido en bajo relieve, poniendo en evidencia los elementos 

 duros : cementita y martensita ; 



2° Bruñido-ataque, distribuyendo los elementos en dos grupos : 

 constituyentes que no se colorean (ferrita, cementita, martensita y 

 aun tenita) y elementos que se colorean (sorbita, troostita y á la 

 larga la martensita). 



La preparación es pasada sobre el bruñidor de paño para qui- 

 tarle las coloraciones y dejar el bajo relieve, después atacada por 

 el yodo que repartirá también los elementos en dos grupos : los que 

 no se colorean (ferrita y cementita) y los que se colorean (sorbita, 

 troostita^ martensita y austenita). 



Llegando á este punto, el análisis se halla muy avanzado y si se 

 tiene aún alguna duiia, se podrán tomar como guía algunas reac- 

 ciones particulares y las siguientes consideraciones : la troostita 

 sera siempre vecina de la martensita, la sorbita de la perlita y la 

 austenita de la martensita saturada. 



Pasemos ahora á la descripción de cada uno de estos elementos. 



Ferrita. — Es así como M. Eowe ha designado al hierro práctica- 

 mente puro, considerado como elemento aislado ; es la ferrita la 

 que constituye naturalmente la trama de los aceros, dulce y extra- 

 dulce. Durante la solidificación de una masa de acero, el hierro se 

 individualiza á partir de ciertos centros para dar cristales que^ por 

 su limitación mutua, producen «granos», poliedros irregulares, 



